Judul: Pengaruh bahan pengawet boron dan amonium sulfat terhadap sifat fisis dan mekanis oriented strand board (OSB) dari kayu akasia (acacia mangium Wills.)
Abstrak: Kebutuhan terhadap kayu setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, oleh karena itu upaya pemanfaatan kayu secara efisien perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan kayu yang semakin bertambah dengan memanfaatkan kemajuan dalam pengetahuan bidang biokomposit. Salah satu produk komposit adalah Oriented Strand Board (OSB). Pada produk-produk biokomposit yang telah dibuat khususnya OSB perlu diberikan perlakuan pengawetan agar dapat memperpanjang masa pakai produk tersebut. Pemberian bahan pengawet ke dalam OSB tentunya memberikan efek terhadap OSB yang dihasilkan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan pengawet boron dan amonium sulfat terhadap sifat fisis mekanis OSB dari kayu Acacia mangium, mengetahui pengaruh kadar perekat terhadap sifat fisis mekanis OSB dari kayu Acacia mangium serta membandingkan sifat fisis mekanis OSB yang dihasilkan dengan standar Japanese Industrial Standard A 5908 (2003) tentang papan partikel struktural dan CSA 0437.0 (grade O-2) tentang OSB and waferboard. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kayu mangium (Acacia mangium) BJ ±0,5, pengawet boron dan amonium sulfat, perekat MDI (Methylene diphenil diisocyanate). Metode yang digunakan untuk memasukan bahan pengawet pada penelitian ini yaitu dengan rendaman. Bahan pengawet dilarutkan menjadi dua konsentrasi yang berbeda kepekatannya, yaitu ; 3% dan 10%. Pengujian produk mengacu kepada Japanesse Industrial Standard, JIS A 5908 : 2003, mengenai particleboard dan CSA 0437.0 (grade O-2) tentang OSB and waferboard . Sifat fisis meliputi dari hasil penelitian didapatkan nilai kerapatan sebesar 0,59-0,71 g/cm3, kadar air 6,16-14,04%, daya serap air 2 jam 7,02-13,50%, daya serap air 24 jam 27,53-44,08%, pengembangan tebal 2 jam 1,06-3,534%, pengembangan tebal 24 jam 6,21-13,37%, Sifat mekanis meliputi modulus lentur (MOE) sejajar berkisar antara 31922-60331 kgf/cm2, modulus lentur (MOE) tegak lurus berkisar antara 12366-20430 kgf/cm2, modulus patah (MOR) sejajar berkisar antara 164-426 kgf/cm2, modulus patah (MOR) tegak lurus berkisar antara 120-234 kgf/cm2, internal bond berkisar antara 1,78-4,36 kgf/cm2, dan kuat pegang sekrup berkisar antara 52-99 kgf. Dilihat dari parameter yang diuji, OSB dari kombinasi AY (kontrol dengan kadar perekat 7%) merupakan kombinasi OSB yang hampir dapat memenuhi persyaratan standar baik standar JIS A 5908 (2003) maupun standar CSA 0437.0 (Grade O-2). Berdasarkan hasil penentuan OSB terbaik, OSB dengan penambahan bahan pengawet kombinasi DY (amonium sulfat 3% dengan kadar perekat 7%) merupakan kombinasi yang terbaik diantara kombinasi OSB dengan penambahan bahan pengawet yang lain.
Keyword: OSB, Bahan pengawet (boron dan amonium sulfat), Bogor Agricultural University

Judul: Pengaruh orientasi strand terhadap sifat fisis mekanis oriented strand board dari tiga jenis kayu: Acacia mangium Willd, Maesopsis eminii Engl, dan Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen
Abstrak: Seiring dengan berkurangnya jumlah pasokan kayu bulat terhadap permintaan industri kayu di Indonesia, kualitas kayu bulat yang dihasilkan pun ikut berkurang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalihkan perhatian kepada jenis-jenis kayu dari hutan rakyat dan hutan tanaman. Sayangnya jenis kayu yang mendominasi hutan rakyat maupun hutan tanaman adalah jenis-jenis kayu cepat tumbuh (fast growing species) yang juga memiliki kualitas yang rendah. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah mengembangkan produk kehutanan yang dapat digunakan sebagai subtitusi kayu solid. Salah satu produk kehutanan yang dapat digunakan sebagai subtitusi kayu solid adalah Oriented Strand Board (OSB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi penyusunan strand terhadap sifat fisis mekanis OSB dan mengetahui jenis kayu yang optimal sebagai bahan baku OSB. Pengujian sifat fisis dan mekanis papan merujuk pada Japanese Industrial Standard A 5908 tentang papan partikel dan Canadian Standard Association 0437.0 (Grade O-1) tentang OSB. Pada penelitian ini orientasi penyusunan strand dan tiga jenis kayu dijadikan variabel penelitian. Strand disusun berdasarkan tiga jenis cara penyusunan yaitu (1) strand disusun secara acak pada semua lapisan (2) strand disusun dengan arah memanjang papan pada semua lapisan (3) strand disusun dengan arah memanjang papan pada lapisan muka dan belakang tetapi tegak lurus pada lapisan inti. Masing-masing cara penyusunan dilakukan pada setiap jenis kayu, sehingga dapat diketahui jenis kayu yang optimal digunakan sebagai bahan baku OSB. Jenis kayu yang digunakan adalah dari jenis Sengon, Akasia, dan Mangium. Perekat yang digunakan adalah Methane di-Isocyanate (MDI) dengan konsentrasi 7%. Parameter sifat fisis dan mekanis yang diukur meliputi kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, modulus elastisitas (MOE), modulus patah (MOR), internal bond (IB) dan kuat pegang sekrup (KPS). Nilai rata-rata kerapatan OSB yang diperoleh berkisar antara 0,49-0,61 g/cm3, kadar air OSB yang diperoleh berkisar antara 7,04-9,24%, pengembangan tebal (2 jam) OSB yang diperoleh berkisar antara 2,84-7,70%, pengembangan tebal (24 jam) OSB yang diperoleh berkisar antara 8,92-15,46%, MOE sejajar serat OSB yang diperoleh berkisar antara 4681,27-58289,37 kgf/cm2, MOE tegak lurus serat OSB yang diperoleh berkisar antara 17553,32-62810,35 kgf/cm2, MOR sejajar serat OSB yang diperoleh berkisar antara 251,35-513,83 kgf/cm2, MOR tegak lurus serat OSB yang diperoleh berkisar antara 96,02-298,27 kgf/ cm2, internal bond OSB yang diperoleh berkisar antara 2,50-9,71 kgf/ cm2, dan kuat pegang sekrup OSB yang diperoleh berkisar antara 85,76-138,37 kgf. Berdasarkan standar CSA 0437.0 (Grade O-1), parameter sifat fisis dan mekanis OSB dengan arah orientasi strand tegak lurus mampu memenuhi semua standar yang disyaratkan. Pada OSB dengan arah orientasi strand sejajar, parameter sifat fisis dan mekanis yang mampu memenuhi standar meliputi pengembangan tebal 2 dan 24 jam MOE tegak lurus serat permukaan, dan MOR sejajar serat permukaan. Sedangkan pada OSB dengan arah orientasi strand acak, parameter sifat fisis dan mekanis yang mampu memenuhi standar meliputi pengembangan tebal 2 jam, MOE tegak lurus serat permukaan, MOR sejajar serat permukaan, dan MOR tegak lurus serat permukaan. Berdasarkan hasil analisis OSB terhadap standar CSA 0437.0 (Grade O-1), dapat diketahui bahwa jenis kayu yang dapat digunakan sebagai bahan baku OSB secara optimal adalah jenis kayu Mangium. OSB dengan arah orientasi strand tegak lurus dari jenis Mangium, Afrika, dan Sengon merupakan OSB yang kualitasnya memenuhi semua
Keyword: OSB, Orientasi strand, Maesopsis eminii Engl

Judul: Infeksi Cacing Jantung Dirofilaria Immitis, Railliet & Henry, 1911 Pada Anjing
Abstrak: Cacing Dirofilaria immitis dewasa yang tinggal dalm ventrikel kanan jantung anjing, sering kali menimbulkan gejala klinis yang cukup berat. Cacing Tersebut menghasilkan mikrofilaria yang selanjutnya berkembang menjadi larva infektif dalam saluran malphigi induk semang entara, yaitu nyamuk dari genus Culex, Aedes dan Anopheles.
Keyword: